Analisis Kualitas untuk Optimasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Mineral Non Logam dan Batuan di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas
Rinal Khaidar Ali 1* , Nurakhmi Qadaryati 1 , Sigit Widadi 2
1 Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
2 Balai Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Sumberdaya Mineral Wilayah Slamet Selatan, Jl. A. Yani No 30 A, Purwokerto, Indonesia 53127

## Abstrak
Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas mempunyai sumber daya mineral non logam berupa lempung dan  sumber daya  batuan  berupa andesit  dan batupasir.  Analisis  sebaran,  jenis,  dan  kualitas  diperlukan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Analisis laboratorium meliputi analisis XRD (X- Ray Diffractometry), XRF (X-ray Fluoroscence) dan analisis kuat tekan batuan. Analisis XRF menunjukan lempung  di  daerah  Lumbir  mempunyai  unsur  SiO 2 yang  tinggi  (berkisar  antara  39  –  54,5  %)  sehingga dapat dijadikan bahan campuran dalam pembuatan semen, gerabah kasar, dan batu bata. Sumber daya batuan berupa andesit di Desa Canduk dan Desa Parung Kamal  memiliki nilai  Kuat Tekan Ultimit  (q u ) berkisar  antara  247,7547  kg/cm 2  - 45,4674  kg/cm2,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  batu  hias  dan batupasir di Desa Karanggayam dapat dijadikan tanah urug.
Kata kunci : Kecamatan Lumbir; sumber daya  mineral non logam; batuan; lempung; andesit; batupasir

## Abstract
[Title: Quality analysis for the optimization of non-metallic mineral and rock resources use in Lumbir District, Banyumas Regency] Lumbir District, Banyumas Regency has non-metallic mineral resources in the  form  of  clay  and  rock  resources  in  the  form  of  andesite  and  sandstone.  Analysis  of  the  distribution, type,  and  quality  is  needed  to  optimize  the  utilization  of  these  natural  resources.  Laboratory  analysis includes  analysis  of  XRD  (X-Ray  Diffractometry),  XRF  (X-ray  Fluoroscence),  and  rock  compressive strength  analysis.  XRD  analysis  shows  that  clay  in  the  Lumbir  area  has  a  high  SiO2  element  (ranging from  39  -  54.5%)  so  that  it  can  be  used  as  a  mixture  in  the  manufacture  of  cement,  raw  material  for pottery, and bricks. Rock resources in the form of andesite in Canduk Village and Parung Kamal Village have Ultimate Compressive Strength values (qu) ranging from 247.7547 kg / cm2 - 45.4674 kg/cm 2 . These are valuable as ornamental stones, while sandstones in the Karanggayam Village can be used as landfill material.
Keywords : Lumbir Subdistrict; non metallic mineral and rock resources; clay; andesite; sandstone

## 1. Pendahuluan
Kecamatan  Lumbir,  Kabupaten  Banyumas,  Jawa Tengah secara litologis apabila ditinjau dari segi litologi atau  batuan  penyusunnya,  maka  dapat  diketahui  bahwa daerah  tersebut  mempunyai  potensi  sumber  daya
mineral  non  logam  maupun  batuan.  Sehingga  perlu dilakukan  penyelidikan  terkait  dengan  potensi  tersebut. Penyelidikan  yang  perlu  dilakukan  meliputi  sebaran sumber  daya,  jenis  dan  mutu  mineral  non  logam  dan batuan di daerah penelitian.
Pengertian  dari  mineral  non  logam  menurut Moon,  Michael  &  Evans  (2006)  adalah  mineral  atau senyawa yang tidak mengandung unsur logam dan dapat digunakan  sebagai  bahan  baku  kegiatan  industri.
------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi.
E-mail: rinal_khaidar@yahoo.com
Sedangkan definisi batuan menurut Mibei (2017) adalah agregat  kohesif  padat  tersusun  oleh  beberapa  mineral dan  terbentuk  secara  alami.  Bila  melihat  dari  definisi diatas  maka  terdapat  perbedaan  dari  sumber  daya mineral  non  logam  dan  sumber  daya  batuan.  Sumber daya  mineral  non  logam  pemanfaatannya  hanya  tertuju pada  satu  jenis  mineral  sedangkan  sumber  daya  batuan pemanfaatannya  meliputi  keseluruhan  batuan  yang tersusun oleh lebih dari satu mineral.
Penelitian  terdahulu  mengenai  potensi  sumber daya  mineral  non  logam  dan  batuan  di  daerah  Lumbir pernah  dilakukan  oleh  Hutamadi  dan  Mulyana  (2006). Hutamadi  dan  Mulyana  (2006)  melakukan  penelitian mengenai  sebaran  sumber  daya  mineral  non  logam  dan batuan  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  Banyumas termasuk di wilayah Kecamatan Lumbir. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian secara umum atau tidak mendetail,  sehingga  dalam  penelitian  tersebut  tidak memberikan  keterangan  lokasi  keberadaan  dari  sumber daya  mineral  non logam dan  batuan  secara  spesifik dan tepat.  Selain  itu  dalam  penelitian  tersebut  tidak menjelaskan  spesifikasi  dari  jenis  sumber  daya  mineral non logam dan batuan yang ada.
Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  Syahrial, Luthfi  dan  Kadarisma  (2016)  yang  meneliti  mengenai analisis lempung sebagai bahan pebmbuatan batubata di daerah  Lumbir.  Penelitian  tersebut  menggunakan metoda analisis kimia  kandungan  material organik pada lempung  untuk  menentukan  berat  jenis  lempung.  Pada penelitian  ini  tidak  dilakukan  pembahasan  mengenai sebaran, jenis,  mutu lempung dan juga tidak  membahas pemanfaatan lempung selain untuk batubata.
Penelitian ini  memiliki  maksud dan tujuan untuk mengetahui  gambaran  umum  potensi  sumber  daya mineral  non  logam  dan  batuan  di  daerah  Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah  dan untuk mengetahui  sebaran,  sumber  daya,  jenis,  mutu  dan keterdapatannya  di  daerah  penelitian  agar  dapat dijadikan rekomendasi dalam penyelidikan pertambangan lebih lanjut/terinci sehingga pada akhirnya  dapat  diketahui  potensi  maupun  nilai ekonomisnya.

## 2. Bahan dan Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penyelidikan  ini  adalah  metode  langsung  dengan melakukan  survei  dan  pemetaan  identifikasi  sumber daya  mineral  di  lapangan  meliputi  sebaran,  volume, kualitas yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan contoh  batuan  yang  nantinya  digunakan  sebagai  bahan untuk  analisis  laboratorium.  Analisis  laboratorium  yang dilakukan  adalah  analisis  XRD  ( X-Ray  Diffractometry ) sebanyak  2  (dua)  sampel,  analisis  XRF  ( X-Ray Fluorescence) sebanyak  4  (empat)  sampel  dan  analisis kuat tekan batuan sebanyak 3 (tiga) sampel.
Analisis  XRD  dilakukan  pada  sampel  lempung dengan  tujuan  untuk  untuk  mendapatkan  data  tentang jenis mineral lempung dan mineral lainnya yang terdapat pada lempung. Terdapat tiga perlakuan dalam analisisXRD  yaitu air-dried , ethylene  glycolated ,  dan heated pada  550°C  secara  berurutan.  Analisis  XRF dilakukan  terhadap  sampel  lempung  yang  bertujuan untuk  mengetahui  kandungan  unsur-unsur  yang  berada dalam  mineral  lempung  baik  yang  membentuk  mineral maupun  yang  berupa  ion-ion.  Analisis  XRF  dipilih untuk  melakukan  determinasi  kandungan  unsur  pada lempung  karena  analisis  XRF  ini  memiliki  kemampuan deteksi  lebih  peka  pada  unsur  terendah  namun  tidak dapat  mendeteksi  unsur  yang  lebih ringan dari Na  yang memiliki nomor atom 11 (Rollinson,1993).
Analisis  kuat  tekan  batuan  dilakukan  pada  sampel batu  andesit  dan  batupasir.  Analisis  ini  dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai rerata kuat tekan ultimit  (qu)  yang  kemudian  disesuaikan  kegunaannya sesuai  dengan  syarat  mutu  batu  alam  untuk  bangunan (Stndar Nasional Indonesia, 2018).

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Sumber daya mineral non logam
Setiap satuan litologi penyusun stratigrafi di daerah Lumbir  (terutama  pada  Formasi  Halang)  umumnya memiliki  kandungan  lempung  didalamnya  (Clements dan  Hall,  2007),  shingga  sumber  daya  mineral  non logam  yang  terdapat  di  daerah  lumbir  adalah  lempung. Mineral  non  logam  jenis  lempung  adalah  mineral  yang mempunyai  komposisi  silikat  tetrahedra  terutama  dari aluminium  dan  magnesium  (Murray,  1999).  Secara umum  batulempung  yang  berasal  dari  formasi  Halang memiliki  sifat  fisik  berwarna  abu-abu  kehitaman, berlapis  dan  terkadang  ditemui  berselingan  dengan batulanau (Praptisih dan Kamtono, 2011)
Berdasarkan  hasil  dari  survei  lapangan  dan  analisis data  studio,  potensi  dan  sebaran  mineral  lempung  di Kecamatan  Lumbir  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  dan Gambar  1.  Perhitungan  potensi  ini  masih  secara  umum dengan toleransi kesalahan 25% dan ketebalan lempung rata-rata  maksimal  3  m.  Secara  umum,  karakteristik lempung di wilayah Lumbir terdiri dari 4 macam, yaitu: a. Lempung  berwarna  abu-abu  kehitaman  dan  bersifat keras
Lempung  ini  dilapangan  dapat  ditemui  sebagai batuan  yang  terdiri  dari  material  halus  berukuran lempung  yang  mengalami  pemadatan  (Gambar  2). Berwarna  hitam  keabu-abuan.  Dalam  kondisi  kering maka  akan  timbul  retakan-retakan  sehingga  batuan terpecah-pecah  dengan  ujung  pecahan  bersudut  lancip. Dalam  kondisi  basah  kondisi  lempung  ini  tidak  terlalu lembek.  Bersifat  kompak  tetapi  rapuh,  meskipun bentuknya padat tetapi batulempung ini mudah dipecah- pecah atau di patahkan.
Tabel 1. Sebaran dan volume potensi sumber daya lempung di Kecamatan Lumbir.
No Volume (m 3 ) Lokasi (Desa) Sifat Lempung Penggunaan Lahan 1 27.934.400 Cingebul, Kedunggede, Cidora Warna abu-abu kehitaman dan bersifat keras Permukiman, Sawah irigasi,  kebun, Semak belukar 2 4.946.331 Canduk, Karanggayam Warna abu-abu kecoklatan dengan sifat fisik yang rapuh Permukiman dan semak belukar 3 3.730.977 Besuki, Parungkamal, Karanggayam Warna abu abu kehitaman dan bersifat rapuh Permukiman dan semak belukar 4 3.133.437 Cidora, Karanggayam Warna abu-abu dan bersifat keras Sawah irigasi, permukiman dan semak belukar 5 16.630.605 Lumbir, Kedunggede Warna abu abu kehitaman dan bersifat rapuh Permukiman, kebun dan semak belukar 6 2.954.980 Dermaji Warna abu abu kehitaman dan bersifat rapuh Permukiman, kebun, hutan dan semak belukar
Gambar 1. Peta Sebaran Sumber Daya Lempung di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
b. Lempung  berwarna  abu  abu  kehitaman  dan  bersifat lunak
Lempung  ini  dapat  ditemui  di  lapangan  sebagai batuan  yang  terdiri  dari  material  berukuran  lempung (Gambar  3).  Berwarna  abu-abu  kehitaman.  Dalam kondisi  kering  lempung  ini  akan  mudah  membentuk retakan-retakan.  Pecahan  dari  lempung  ini  lebih  lunak dan  ujung-ujung  pecahan  tidak  membentuk  sudut  yang terlalu lancip serta mudah patah.
c. Lempung berwarna abu-abu  kecoklatan dengan sifat fisik yang lunak
Lempung ini dilapangan ditemukan dalam bentuk batuan  yang  tersusun  oleh  material  berukuran  lempung (Gambar 4). Berwarna abu-abu kecoklatan. lempung ini bersifat sangat lunak dan rapuh sekalipun dalam kondisi kering.
doi: 10.14710/teknik.v40n3.21889               Copyright © 2019, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar  2. Lempung  berwarna  abu-abu  kehitaman  dan bersifat keras
Gambar 3. Lempung berwarna abu abu kehitaman dan bersifat lunak
Gambar  4. Lempung  berwarna  abu-abu  kecoklatan dengan sifat fisik yang lunak
Gambar  5. Lempung  berwarna  abu-abu  dan  bersifat keras
Tabel  2. Hasil  analisis  XRD  sampel  lempung  di Kecamatan Lumbir Kode Sampel Hasil Analisis XRD LP-1 Dermaji X: 273541 Y:9179474 Calcite ( magnesian ), Aragonit, Quartz,  Plagioklas  ( low  calcian ), Heulandite-K, dan Illite. LP-4 Cidora X : 276932 Y : 9172890 Calcite, Quartz, Plagioklas ( labradorite ),  Phillipsite-K,  dan
Muscovite  (termasuk  Illite  di dalamnya)
d. Lempung berwarna abu-abu dan bersifat keras
Lempung  ini  di  lapangan  dapat  ditemui  sebagai padatan  dari  material  halus.  Sama  halnya  dengan lempung yang berwarna abu-abu kehijauan, lempung ini dalam  kondisi  kering  akan  timbul  retakan-retakan

## TEKNIK, 39 (1), 2018, 165
doi: 10.14710/teknik.v40n3.21889               Copyright © 2019, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
sehingga  batuan  terpecah-pecah  dengan  ujung  pecahan bersudut lancip (Gambar 5).
3.2. Analisis X-Ray Diffractometry Analisis X-Ray  Diffractometry (XRD)  dilakukan untuk  mendapatkan  data  tentang  jenis  mineral  lempung dan  mineral-mineral  lainnya  yang  terdapat  pada lempung.  Analisis  XRD  dilakukan  pada  dua  sampel yang  berasal  dari  Desa  Cidora  dan  Desa  Dermaji  (tabel 2).
Berdasarkan  analisis  XRD  ditemukan  mineral- mineral  heulandit  dan  filipsit.  Kedua  mineral  tersebut termasuk  dalam  jenis-jenis  mineral  zeolit  (Rhodes, 2010).  Tetapi  karena  persentasenya  yang  sangat  sedikit
sehingga  batuan  yang  mengandung  mineral  tersebut tidak dapat disebut batuzeolit tetapi disebut batulempung.

## 3.3. Analisis Kimia
Analisis  kimia  dilaksanakan  pada  empat  sampel batuan yang berasal dari empat lokasi berbeda yang ada di  Kecamatan  Lumbir  (tabel  3).  Dari  hasil  analisis kandungan  kimia  dapat  diketahui  bahwa  lima  sampel tersebut  hampir  sama  komposisinya.  Unsur  yang  paling dominan  terdapat  pada  sampel  lempung  berupa  unsur SiO 2 .  Selain  SiO 2 .  Kandungan  unsur  Al 2 O 3 dan  Fe 2 O 3 juga ditemukan cukup banyak di sampel lempung ini.

## Tabel 3. Hasil analisis kimia batu lempung di Kecamatan Lumbir
Unsur (%) Lokasi Pengambilan Sampel Desa Cingebul X:270555 Y:9176299 Desa  Dermaji X: 273541 Y: 9179474 Desa Karanggayam X: 278814 Y: 9173664 Desa Cidora X: 276932 Y: 9172890 SiO 2 53.50 39.01 53.43 39.34 TiO 2 0.827 0.685 0.948 0.737 Al 2 O 3 19.23 10.36 17.81 13.59 Fe 2 O 3 8.38 5.87 10.13 8.37 MnO 0.0195 0.167 0.357 0.205 CaO 1.09 21.16 0.908 17.48 MgO 2.61 1.89 2.77 2.81 Na 2 O 0.184 0.429 0.198 0.501 K 2 O 0.733 0.977 0.839 1.52 P 2 O 5 0.115 0.219 0.0660 0.140 S - 0.0312 - 0.170 Zn 0.0139 0.0117 0.0149 0.0121 Pb - - - - Ni 0.0053 0.0028 - 0.0048 Zr 0.0192 0.0122 0.0156 0.0113 Hf - - - - Hg - - - - Cs - - - - Cu 0.0107 0.0062 0.0203 0.0121 As 0.0081 - 0.0086 - Sr 0.0294 0.180 0.0097 0.0879 V 0.0157 0.0114 0.0237 0.0161 Cr 0.0112 0.0048 0.0062 0.0084 Co 0.0048 0.0045 0.0083 0.0063 Ag - 0.0058 - - Cl 0.0054 0.0447 - 0.0063 Ga 0.0028 0.0042 - 0.0313 Y 0.0028 0.0031 0.0028 0.0062 Sc 0.0035 0.0045 0.0045 0.0073

## 3.4. Sumber Daya Batuan
Rekapitulasi  sumber  daya  batuan  di  Kecamatan Lumbir  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.  Hasil  survey lapangan  di  Kecamatan  Lumbir  mengidentifikasikan terdapat beberapa sumber daya berupa batuan keras hasil aktivitas  vulkanisme  purba.  Kebanyakan  sumber  daya
berupa  batuan  keras  berasal  dari  Formasi  Halang  dan Formasi  Kumbang  (Condon,  dkk,  1996).  Sumber  daya batuan keras yang terdapat di Kecamatan Lumbir terdiri dari  andesit  dan  batupasir  kompak.  Sebaran  volume sumber daya batuan dapat dilihat pada Gambar 6. a. Andesit

## TEKNIK, 39 (1), 2018, 166

## 1. Andesit Canduk
Andesit  Canduk  berada  pada  Desa  Canduk, Dusun  Cetis,  sebelah  barat  Sungai  Wangon.  Andesit pada  daerah  Canduk  berwarna  abu-abu  kehitaman, sedangkan  warna  dalam  keadaan  lapuk  berwarna  abu- abu  kecoklatan  (Gambar  7).  Ukuran  mineral  halus sampai  sedang,  bertekstur  porfiroafanitik,  keras  dan kompak,  tersusun  oleh  mineral  plagioklas,  hornblende dan  piroksen.  Andesit  pada  daerah  Canduk  berasal  dari Formasi  Kumbang.  Volume  sumber  daya  andesit  di daerah  Canduk  mencapai  17.500  m 3 .  Daerah  sekitar sumber  daya  andesit  berada  pada  daerah  pemukiman yang cukup padat dan daerah perkebunan. Dari hasil uji kuat tekan batuan dari sampel andesit yang diambil dari Daerah  Canduk,  maka  didapatkan  nilai  Rerata  Kuat Tekan  Ultimit,  (qu)  213,279kg/cm 2 ,  nilai  Rerata  Kuat Tekan Ijin (qa)  71,093  kg/cm 2 , nilai Rerata  Kadar Air (w)  4,568  %,  nilai  Berat  Volume  Basah  (Y)  2,540 gram/cm 3 ,  nilai  Berat  Volume  Kering  (Yk)  2,429 gram/cm 3 ,  nilai  Berat  jenis  (G)  3,256.    Sesuai  dengan syarat  mutu  batu  alam  untuk  bangunan  (Standar Nasional  Indonesia,  2018),  maka  batu  andesit  Cingebul baik digunakan untuk batu hias.

## 2.Andesit Parung Kamal
Andesit  Parung  Kamal  berada  pada  Igir  Cabe, Desa  Parung  Kamal,.  Andesit  Parung  Kamal  Andesit berwarna  putih  kehitaman,  sedangkan  warna  dalam keadaan  lapuk  berwarna  abu-abu  kecoklatan  (Gambar 8).  Bertekstur  halus  sampai  sedang,  bertekstur porfiroafanitik, keras dan kompak, tersusun oleh mineral plagioklas,  hornblende  dan  piroksen.  Andesit  pada daerah  Parung  Kamal  berasal  dari  Formasi  Halang. Volume  sumber  daya  andesit  di  Daerah  Parung  Kamal mencapai 57.750 m 3 .
Dari  hasil  uji  kuat  tekan  batuan  dari  sampel andesit  yang  diambil  dari  Daerah  Canduk,  maka didapatkan  nilai  Rerata    Kuat  Tekan  Ultimit,    (q u ) 247,7547  kg/cm 2 ,  nilai  Rerata  Kuat  Tekan  Ijin  (q a ) 82,5849    kg/cm 2 ,  nilai  Rerata    Kadar  Air  (w)  4,302  %, nilai  Berat  Volume  Basah  (Y)  2,553    gram/cm 3 ,  nilai Berat Volume Kering (Y k ) 2,448  gram/cm 3 , nilai Berat jenis  (G)  3,198.  Sesuai  dengan  syarat  mutu  batu  alam untuk  bangunan  (Standar  Nasional  Indonesia,  2018), maka  batu  andesit  Parung  Kamal  baik  digunakan  untuk batu hias.
Gambar 6. Peta sebaran sumber daya  batuan di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
doi: 10.14710/teknik.v40n3.21889               Copyright © 2019, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar 7. Singkapan Andesit Canduk
Tabel  4. Sebaran  dan  volume  potensi  sumber  daya batuan di Kecamatan Lumbir.
Volume
(m 3 ) Lokasi Jenis Sumber Daya Batuan Penggunaan Lahan 17.500 Canduk Andesit Permukiman, kebun, Semak belukar 57.750 Parung Kamal Andesit Kebun dan semak belukar 7.200 Cingebul Batupasir Permukiman dan semak belukar 5.250 Karangga yam Tanah Urug Permukiman dan semak belukar
Gambar 8. Andesit Parung Kamal
b. Batupasir Cingebul
Sumber  daya  berada  pada  Desa  Cingebul (Gambar 9). Batupasir mempunyai sifat putih kecoklatan,  berukuran  pasir  kasar,  sortasi  baik,  kemas tertutup, kompak, memiliki bidang perlapisan N20°E/34°. Pelapukan belum berjalan intensif. Batupasir ini merupakan bagian dari Formasi
Halang.Volume  sumber  daya  batupasir  di  Daerah Cingebul mencapai 7.200 m 3 .
Dari  hasil  uji  kuat  tekan  batuan  dari  sampel batupasir  yang  diambil  dari  Daerah  Cingebul,  maka didapatkan  nilai  Rerata    Kuat  Tekan  Ultimit,    (q u ) 45,4674  kg/cm 2 ,  nilai  Rerata  Kuat  Tekan  Ijin  (q a ) 15,1558    kg/cm 2 ,  nilai  Rerata    Kadar  Air  (w)  5,807  %, nilai  Berat  Volume  Basah  (Y)  1,938    gram/cm 3 ,  nilai Berat  Volume  Keris  (Y k )  1,832    gram/cm 3 ,  nilai  Berat jenis  (G)  3,098.  Sesuai  dengan  syarat  mutu  batu  alam untuk  bangunan  (Standar  Nasional  Indonesia,  2018), maka  batupasir  Cingebul  tidak  baik  digunakan  untuk bahan bangunan.
Gambar 9. Batupasir Cingebul

## 3.5  Saran  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Non  Logam dan Batuan
Berdasarkan  hasil  Analisis  XRD  lempung  di daerah  lumbir  mineral  heulandit  dan  filipsit.  Kedua mineral  tersebut  termasuk  dalam  jenis-jenis  mineral zeolit.  Tetapi  karena  persentasenya  yang  sangat  sedikit sehingga  batuan  yang  mengandung  mineral  tersebut tidak dapat disebut batuzeolit tetapi disebut batulempung.
Berdasarkan hasil Analisis XRF lempung banyak mengandung  unsur  SiO 2 yang  cukup  tinggi  sehingga dapat  dijadikan  bahan  campuran  dalam  pembuatan semen.  Lempung  di  daerah  Lumbir  tidak  cocok digunakan  sebagai  bahan  baku  industri  keramik  karena tingginya  kandungan  oksida  besi  (Fe 2 O 3 ).  Oksida  besi dalam  lempung  akan  membuat  warna  keramik  menjadi kecoklatan  setelah  dibakar.  Kandungan  oksida  besi harus  di  bawah  1%  untuk  dapat  dimanfaatkan  sebagai
doi: 10.14710/teknik.v40n3.21889               Copyright © 2019, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
bahan  baku  keramik  yang  baik  (Ciullo,  1996). Sehubungan  dengan  potensinya  yang  cukup  besar, meskipun  tidak  cocok  digunakan  sebagai  bahan  baku industri  keramik,  lempung  di  wilayah  Kecamatan Lumbir  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku  dalam pengembangan  industri  gerabah  kasar  dan  batubata (Hutamadi dan Mulyana, 2006).
Sumber  daya  batuan  terdapat  pada  Kecamatan Lumbir  memiliki  Kuat  Tekan  Ultimit  (q u )  berkisar antara  247,7547  kg/cm 2 - 45,4674  kg/cm 2 .  Sehingga sesuai  dengan  syarat  mutu  batu  alam  untuk  bangunan (Standar Nasional Indonesia, 2018), sumber daya batuan di  Kecamatan  Lumbir  hanya  dapat  digunakan  sebagai batu hias atau tanah urug.

## 4. Kesimpulan
Analisis  sumber  daya  mineral  non  logam  berupa lempung  dan  batuan  berupa  andesit  dan  batupasir  di Kecamatan  Lumbir,  Kabupaten  Banyumas  sudah dilakukan.  Analisis X-ray  Fluoroscence menunjukan lempung di daerah Lumbir mempunyai unsur SiO2 yang tinggi, yaitu 39 – 54,5 % sehingga dapat dijadikan bahan campuran  dalam  pembuatan  semen,  gerabah  kasar,  dan batu  bata.  Sumber  daya  batuan  berupa  andesit  di  Desa Canduk  dan  Desa  Parung  Kamal  memiliki  nilai  Kuat Tekan  Ultimit  (qu)  247,7547  -  45,4674  kg/cm2, sehingga  dapat  digunakan  sebagai  batu  hias  sedangkan batupasir  di  Desa  Karanggayam  dapat  dijadikan  tanah urug.

## Daftar Pustaka
Ciullo, P.A. (1996). Industrial Minerals and Their Uses, A  Handbook  &  Formulary. New  Jersey:  Noyes Publications.
Clements,  B.,  Hall,  R.,  (2007).  Cretaceous  to  Late Miocene Stratigraphic and Tectonic Evolution of West  Java. Proceedings  the  31st  Annual Convention of the Indonesian Petroleum Association.
Condon, W.H., Pardyanto, L., Ketner, K.B., Amin, T.C., Gafoer,  S.,  Samodra,  H.  (1996). Peta  Geologi Lembar  Purwokerto  dan  Tegal,  Jawa .  Bandung: Pusat penelitian dan Pengembangan Geologi.
Hutamadi,  R.,  Mulyana.  (2006).  Evaluasi  Sumber  Daya dan Cadangan Bahan Galian Untuk
Pertambangan  Sekala  Kecil,  Daerah  Kabupaten Banyumas,  Provinsi  Jawa  Tengah. Proceeding Pemaparan  Hasil-Hasil  Kegiatan  Lapangan  dan Non Lapangan, Pusat Sumber Daya Geologi .
Mibei,  G.  (2017).  Introduction  To  Types  and Classification  Of  Rocks. Short  Course  IX  on Exploration  For  Geothermal  Resources  United Nations University
Moon,  C.J,  Michael,  K.G.W.,  Evans,  A.M.  (2006).
Introduction  To  Mineral  Exploration .  Malden:
Blackwell Publishing
Murray,  H.H.  (1999).  Applied  Clay  Mineralogy  Today and  Tomorrow. Journal  Clay  Minerals .  34(1), 39-49.
Praptisih,  Kamtono.  (2011).  Fasies  Turbidit  Formasi Halang  di  Daerah  Ajibarang,  Jawa  Tengah. Jurnal Geologi Indonesia, 6(1), 13-27.
Rhodes,  C.J.  (2010).  Properties  and  Application  of Zeolites. Science Progress , 93(3), 1-63. Rollinson,  H.  (1993). Using  Geochemical  Data: Evaluation,  Presentation,  Interpretation. United Kingdom : Longman Group.
Standar Industri Indonesia.  (1981). Syarat Mutu Batuan Alam  Untuk  Bahan  Bangunan  (SII.0378-80) . Jakarta:  Kementerian  Perindustrian  Republik Indonesia.
Syahrial,  Luthfi,  M.,  Kadarisma,  D.S.  (2016). Geologi dan  Analisis  Lempung  Sebagai  Bahan  Baku Pembuat  Batu  Bata  Daerah  Lumbir  dan Sekitarnya Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Teknik Geologi , 1(1), 1-11.